40 i ÉTUDES ET MÉMOIRES 



Si l'on a affaire à des échantillons de forme quelconque, il est 

 commode d'employer le procédé de la balance hydrostatique. 



11 sera généralement nécessaire de surcharger la pièce de bois 

 d'un poids additionnel en métal, pour l'empêcher de flotter; on 

 devra aussi prendre garde lorsque le bois sera plongé dans l'eau 

 qu'il ne retienne des bulles d'air adhérentes à sa surface et opérer 

 assez vite pour éviter une absorption sensible de liquide. 



Soit P le poids du bois dans l'air, x son poids spécifique; % le 

 poids de la masse métallique dans l'air et o son poids spécifique ; P' 

 le poids du bois et de la masse métallique dans l'eau. Ce poids P' 

 est égal au poids dans l'air du bois et du métal, diminué de la pous- 

 sée que l'eau exerce sur eux. En désignant par V le volume du bois, 

 on a donc : 



P' = p — v + x -|= p - v + x h — i) 



D'où : V=P-P'+^:i 



Le poids spécifique cherché x est donc 



_p p / r 



Enfin, l'on peut apprécier approximativement le poids spécifique 

 d'un bois plus léger que l'eau, en en faisant flotter une planche 

 assez épaisse ; le rapport de la hauteur immergée à l'épaisseur totale 

 donnera ce poids spécifique. 



Cette grandeur dépend beaucoup du degré de dessiccation du 

 bois considéré; aussi pour obtenir des chiffres comparables avec 

 les diverses essences est-il nécessaire de dessécher au préalable les 

 bois à l'étuve, à une température déterminée, jusqu'à ce que leur 

 poids ne varie plus. 



c) Dureté et résistance aux outils. — La dureté des bois est une 

 grandeur généralement définie d'une façon peu précise. On dit 

 communément (pie la dureté d'un bois mesure son aptitude à être 

 travailléj mais elle dépend alors nécessairement de la nature de 

 l'outil (pic 1 on emploie. Un même bois peut se prêter facilement 



